La Gaceta industrial (1865-03-25 00:00:00), página 5

ejemplares no emplean ya más que los clichés eléctricos, que son de una resistencia mucho mayor que los grabados sobre madera, y de una duración, por consiguiente, mucho más considerable, sin que por otra parte dejen nada que deseas con respecto á la bondad y delicadeza de la estampación que con ellos se obtiene.

P. AMAND-PIGEON.

BOLETIN TECNOLOGICO.

FABRICACION DEL PAPEL.—La escasez de primeras materias para la fabricación del papel, cuyo consumo ha aumentado en estos últimos tiempos y sigue aumentando todos los días, en una proporción mucho más considerable que aquellas, ha obligado á buscar medios de utilizar para dicha industria además de los trapos, una porción de productos, como la madera, el esparto, la hoja de maíz, la paja de varias clases y algunos otros, empleando al efecto procedimientos á propósito para cada caso, cuyos buenos resultados la práctica ha puesto de manifiesto en algunos. Cuéntese entre ellos el que vamos á describir, puesto en práctica en grande escala y con buen éxito en algunas fábricas francesas que emplean la paja de cebada, y especialmente la de Val-Vernier que consume 400 kilogramos por día. Se ha dado la preferencia á esta primera materia, porque la paja de cebada es más tierna, y sobre todo, porque presenta menos nudos que las demás clases de paja.

El procedimiento empleado en dicha fábrica es como sigue: se corta la paja por medio de cualquiera de los aparatos que se emplean ordinariamente para dicha operación, sometiéndola en seguida á la acción de la sosa caustica en un aparato que gira sobre goznes y cuyo interior está dividido en dos compartimentos separados por un diaphragma aguerrado. Cada uno de dichos compartimentos se carga con 630 kilogramos de paja cortada, añadiendo luego 280 kilogramos de sosa disuelta en una cantidad de agua suficiente para que la disolución marque 44° del arometro. Se cierra el aparato, comunicándole un movimiento lento de rotación por espacio de unas seis horas, durante las cuales se hace llegar á su interior una cantidad de vapor á cinco atmósferas, y la acción de la sosa y de la temperatura así obtenida, produce la desagregación de la paja cuya celulosa se ablanda sufriendo lo que, químicamente hablando, se llama metamorfosis isomérica, y acaba por dar una pasta á propósito para la fabricación del papel. Al salir del aparato giratorio cae esta en una cuba para ser lavada con agua á fin de quitarle la sosa cargada de una gran cantidad de materia colorante gris. Las porciones más concentradas de estas aguas del lavado se someten á una evaporación con objeto de separar la sosa caustica para aprovecharla en operaciones sucesivas; las otras son abandonadas en razón á que la poca cantidad de álcali que contienen no compensa los gastos de evaporación.

A pesar de los lavados repetidos por medio del agua, la pasta queda todavía con un color gris, siendo necesario para blanquearla del todo, someterla á la acción de una disolución débil de cloruro de cal en cubas ó recipientes de piedra. Decolorada la pasta por completo, se lava de nuevo con agua para separarla hasta las últimas trazas del cloruro, se la deja escurrir, después de lo cual está ya en disposición para recibir las preparaciones y demás operaciones necesarias en la fabricación del papel.

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA PLATEAR EL CRISTAL.—Mr. Bothe de Saarbruck ha ideado un nuevo procedimiento para platear el cristal, basado en el empleo de una sal de plata y de un agente reductor ó nuevo ácido orgánico á que ha dado el nombre de ácido oxitártico, que prepara de la manera siguiente: se toma una cantidad de tartrato de plata acabado de precipitar, agitándolo continuamente en agua destilada en ebullición, hasta que se haya disuelto completamente y se deja enfriar luego la disolución que contiene la nueva sal de plata, dotada de propiedades enérgicas de reducción.

En la práctica del procedimiento de Mr. Bothe, se procede de la manera siguiente: se obtiene el líquido reductor disolviendo 4 gramos de nitrito de plata en 50 gramos de agua destilada, vertiendo luego esta disolución poco á poco y agitándola constantemente, en otra disolución de tartrato de soda y de potasa, que se mantiene en una violenta ebullición por espacio de 5 á 10 minutos, dejándola luego enfriar y filtrándola con papel blanco.

El líquido ó licor empleado para platear es el nitrito de plata amoniacal, sin exceso de amoníaco, que se obtiene añadiendo á una disolución de nitrito de plata, compuesta de 4 gramos de esta sal y 50 gramos de agua destilada, amoniaco líquido gota á gota hasta que desaparece el precipitado que se forma, diluyéndola luego en 500 gramos de agua y filtrándola después.

Para proceder á la operación de platear el cristal, se mezclan dos volúmenes iguales de dichos líquidos, se agita y se aplica al cristal, que al cabo de diez minutos queda cubierto de una capa de plata brillante perfectamente adherida; y repitiendo esta operación el número de veces necesario llega á adquirir un espesor suficiente para hacerla impenetrable á la luz: para preservarla, se la da un baño de un barniz preparado con el asfalto disuelto en el aceite de benzona.

EMPLEO DEL AGUA PARA ENGRASAR. Mr. Aerts, en una Memoria recientemente publicada, encarea el empleo del agua para suavizar el roce de los árboles giratorios con los soportes, y para los ejes de los carros de los ferro-carriles, en sustitución de los aceites y grasas generalmente empleados con este objeto.

Mr. Aerts hace notar que si sobre un quicio u otro objeto que haya girado por medio de la grasa ordinaria, se sustituye este aceite por el agua, cesará repen-